超薄膜スケルトンはく落防災コーティング〔NETIS登録番号：CG-120025-VR〕
技術資料

株式会社エムビーエス
パシフィックコンサルタンツ株式会社1

従来の色付き工法の問題点

１．コンクリートの表面が目視不可能
・ 表面保護内の異常確認不可能，異常範囲が不明→広範囲に調査が必要 （無駄が出る）
・ メンテナンス時期および改修方法が不明

２．作業工程と使用材料が複雑
・ 管理の手間と時間が必要→管理費や仮設費等のコスト負担大2

工法の基本性能〔NETIS：CG-120025-VR〕
１．コンクリートの『表面保護工』＋『はく落防止工』 ＋αの機能！
① コンクリート表面保護（JR東日本・JR西日本・阪高ASR工法「F種」）② はく落防止工（JR東日本・JR西日本・阪高ASR工法「F種」，NEXCOトンネル施工要領「小片はく落対策」）＋α 【透明性】 ⇒目視点検を阻害しない＋α 【水蒸気透過性】 ⇒アルカリシリカ反応等の劣化抑制(1) 表面保護工
・ 二酸化炭素遮断・ 塩化物イオン遮断・ 酸素遮断・ 耐アルカリ・ 防水・ 水蒸気透過(2) はく落防止工・ ひび割れ追従
・ 押し抜き耐荷力
・ 接着強さ【火災時安全性】
・ 延焼性
・ 自己消火性

試験項目

試験結果

基準値

中性化阻止性0.0mm

28日間促進、平均0.0mm

遮塩性

定量下限値（0.7×10-3mg/cm2・day）以下

5.0×10-3mg/cm2・day以下

酸素透過阻止性

0.9×10-2mg/cm2・day

1.5×10-2mg/cm2・day以下

耐アルカリ性「膨れ」「割れ」「はがれ」「軟化」「溶出」のそれぞれに異常を認めない

３０日間浸漬、「膨れ」「割れ」「はがれ」「軟化」「溶出」のそれぞれに異常がな
いこと

水遮断性

0.01g

0.05g以下

水蒸気透過性1.99mg/cm2・day

0.03mg/cm2・day以上

試験項目

試験結果

基準値

ひび割れ追従性（促進） 試験不可*（常温） 試験不可*（促進） 0.3mm以上（常温） 0.3mm以上

押し抜き荷重試験

3.2kN／1.1kN時変位=4.3mm

1.5kN以上／1.1kN時変位≦50mm

接着強さ

湿潤：3.5／温冷：3.8（N/mm2）

湿潤：1.5／温冷：1.5以上（N/mm2）

3

NEXCO トンネル小片はく落対策工■ NEXCO3社 トンネル施工管理要領（平成25年7月）表-2 基準試験（10/11）「小片はく落対策工の材料」に適合している。
(1) 押し抜き性能・ 試験法734-2011「トンネルはく落防止用繊維シート接着工の押し抜き試験方法」☆ 荷重-変位関係：規定適合

最大荷重0.7kN時変位

0.8kN時変位

1.1kN時変位

規定値

2.0kN

2.0mm

2.2mm

4.3mm

荷重P=1.1kN時
変位D≦50mm(2) 湿潤/温冷繰返し接着強さ
・ 試験法735-2011「トンネルはく落防止用繊維シート接着工の湿潤接着強さ試験方法」
・ 試験法736-2011「トンネルはく落防止用繊維シート接着工の温冷繰返し接着強さ試験方法」☆ 湿潤接着強さ：基準値以上☆ 温冷接着強さ：基準値以上

試験項目
付着強さ

成績

基準値

湿潤3.5 N/mm2

1.5 N/mm2以上

温冷繰返し

3.8 N/mm2

1.5 N/mm2以上(3) 延焼性・自己消火性・ 試験法738-2011「トンネル補修材料の延焼性試験方法」☆ 消炎時間：0秒☆ 延焼範囲：基準位置以下

施工後（2013年7月撮影）

No.1

No.2

判定基準

消炎時間

0秒

0秒

消炎時間（t）t≦30秒

延焼範囲
上端方向

200 mm

190 mm

延焼範囲上端方向（L）
L≦600mm4透明性＋α！ 透明性を確保することで，管理上必要な目視点検を阻害しない。
(1) 透明性を確保するための工夫① 透明材料の適用② ガラス繊維4軸交点のずらし配置③ 含浸材とガラス繊維の光屈折率の一致
繊維の交点が集中するため，光の透過性が損なわれる。

繊維の交点が分散するため，光の透過性が損なわれない。

〔通常の配置〕〔ずらし配置〕(2) 本工法の保有性能

・ 透過率74%（JIS K7136）
・ 内部コンクリート表面のひび割れ（w=0.2mm）の目視が可能

5

透明性＋α！ 透明性を確保することで，管理上必要な目視点検を阻害しない。

当社 工法

他社 透明工法（変色が確認出来る）

6

透明性＋α！ 透明性を確保することで，管理上必要な目視点検を阻害しない。

他社 透明工法（黄変が確認出来る）

7

水蒸気透過性＋α！ 水蒸気透過性により，内部コンクリートの劣化を抑制する。
(1) 表面保護工の要求性能の変化《過去》 表面保護工としての「防水性」（完全遮水）⇒表面保護工の劣化
・表面保護工のふくれ，はがれ⇒内部コンクリートの過剰水分残留
・アルカリシリカ反応の促進
・内部鉄筋の腐食促進《現在》 内部コンクリートからの適度な「除湿性」も(2) 本工法の保有性能

本工法（1.99mg/㎝2）

・ 適度な水蒸気透過性を保有＜各規格値＞

00.030.511.55.0

10.0 （mg/cm2）

ＮＥＸＣＯ
ＪＲ東日本
阪神高速
ＪＲ西日本

Ｆ種撥水系塗膜
Ｆ種防水系

8

火災時安全性
火災時に延焼せず，有毒ガスも発生しない。
試験結果(1) 加熱後の残炎なし【難燃】
・ 「トンネル補修材料の延焼性試験方法」
NEXCO試験法 738-2011(2) マウス平均行動停止時間が基準を満足
・ 「防耐火性能試験・評価業務方法書」
4.10 不燃性能試験・評価方法（日本建築総合試験所制定）〔試験前〕⇒15分加熱⇒試験結果 マウス行動記録（抜粋）

〔試験後〕

9

耐久性
■ 耐久性については，下記の3事項により総合的に評価している。
(1) 促進耐候性試験（3000h）
・ 西日本旅客鉄道(株)「コンクリート構造物補修の手引き(第五版)」（H20.4）「全面表面処理工法」
表面処理材基本規格値〔土木学会：JSCE-K-511（キセノンランプ法）〕☆ 「膨れ」「割れ」「はがれ」：異常なし☆ 「白亜化」：なし〔工法パンフレットより抜粋〕(2) 実地モニタリング
・ 促進試験では予測不可能な経年劣化も起こり得ることから，本工法の施工事例の実地モニタリングを継続している。
☆ 実地においても外観変状は認められない(3) 基幹材料（MBSクリアガード）の実績

施工後（2013年7月撮影）
施工後7年半経過（2017年5月撮影）〔実地モニタリング例（第二京阪道路RCラーメン橋脚横梁部）〕☆ MBSクリアガードは建築物の表面保護材として30余年の実績を有している。

10

施工性
■ プライマー不要のシンプルな工法構成。施工条件も緩和。
(1) 「MBSクリアガード」＋「ガラス繊維シート」のみのシンプルな構成
・ 材料管理のシンプル化
・ 施工工程のミス防止

ベース→クロス→含浸→ 乾燥（1時間） → ファイナル
11

施工性■ プライマー不要のシンプルな工法構成。施工条件も緩和。
(2) プライマー不要 →急速施工対応，仮設コスト縮減
・ 起電停止時間帯での跨線部
・ 重交通路線，車線規制が困難な路線等の跨道部
・ 施工足場等の仮設コストの縮減
・ ゲリラ豪雨や前線通過等の急な環境変化の影響回避(3) 施工条件の緩和（コンクリート含水率，気温）・ 施工可能コンクリート表面含水率バンドの拡大（従来工法は5%～8%未満が多い）

・ 施工可能気温バンドの拡大（従来工法は5℃以上が多い）

施工条件
水分含有率20％未満

気温2℃以上35℃未満

12

信頼性
■ 性能試験は公的機関で実施。万が一への備え。
(1) 修復性（コンクリート損傷部に限定した再補修） ←万一の不具合への備え・ 内部コンクリートの軽微な不具合に対し，部分補修が可能

小型カッターで部分切除

→

不具合補修

→部分的な再施工(2) 公的機関での性能試験
・ 材料試験を公的機関にて実施することにより，結果の信頼性を確保(財)日本塗料検査協会，(財)建材試験センター，NEXCO総合試験場
13既設道路橋の予防保全（橋脚、壁高欄，床版下面）

エフロの発生状況

断面補修跡

14

ひび割れ供試体
誘発目地

供試体表面（ひび割れ発生前）

ひび割れ状況（側面）打撃痕
ひび割れ状況（裏面：打撃面）

ひび割れ状況（表面）15